322 
H. Leitmeier, 
Es konnte von den beiden Mineralien genügend Material zu 
einer chemischen Untersuchung getrennt werden. Die qualitative 
Probe ergab, daß beide Bildungen Mischungen von Kupfer- und 
Eisensulfat, also Pisanit darstellen. 
Pisanite sind natürliche, isomorphe Mischungen der beiden 
Komponenten Ferrosulfat-Heptahydrat FeS0 4 .7H 2 0 und Kupfer- 
sulfat-Heptahydrat CuS0 4 . 7H 2 0. Beide Komponenten kommen 
ebenfalls als Mineralien in der Natur vor; das erste Sulfat ent- 
spricht dem Melanterit, das zweite dem erst seit kurzem in der 
Natur gefundenen Boothit; sie kristallisieren beide monoklin- 
prismatisch und stehen einander kristallograpliisch sehr nahe. Das 
letztere ist schon lange vor seinem Auffinden in der Natur 
auf künstlichem Wege von Lecoq de Boisbaudran 1 dargestellt, 
aber erst viel später von W. T. Schaller 2 in Leona Heights, 
Alameda Co., Kalifornien, entdeckt worden. 
Die Mischungen der beiden Komponenten sind in der Natur 
schon lange bekannt und zuerst von Pisani 3 untersucht worden. 
Eingehend hat die monoklin-prismatische Reihe Ferrosulfat- 
Heptahydrat — Kupfersulfat-Heptahydrat J.W. Eetgers 4 experimentell 
untersucht und gefunden, daß in dieser Reihe kein Doppelsalz 
vorkommt. 
Die Kristalle vom Lading, sowohl die blauen als auch die 
grünen, sind sehr einfach gebaut, indem sie nur Prismenflächen und 
die Endfläche zeigen. Durch Vorwalten von Prismenflächen kommt 
die an rhomboedrische Calcit-Kristalle erinnernde Ausbildungsweise, 
wie sie z. B. Eetgers beschrieb, nicht ‘so sehr zum Ausdrucke. 
Andere Flächen wurden nicht beobachtet. Im Gegensätze dazu 
tritt der Pisanit an anderen Fundorten sehr flächenreich auf; so 
beschrieb z. B. W. T. Schaller 5 von Leona Heights in Kalifornien 
sehr flächenreiche Kristalle (er fand dort 17 Formen). Zu kristallo- 
graphischen Messungen sind die Kristalle vom Lading wenig geeignet, 
da sie, besonders an den Prismenflächen, stark gerillt sind. Da 
die Winkel der beiden Komponenten einander recht ähnlich sind, 
so würde sich beim vorliegenden Mineral kaum der Einfluß der 
chemischen Zusammensetzung auf Winkel der Kristalle (etwa den 
Prismenwinkel) erkennen lassen, da die Fehlergrenze zu weit wäre. 
1. Der blaue Pisanit. 
Die Dichte wurde in Methylenjodid-Benzol mit 1,950 bestimmt. 
Zur Analyse stand verhältnismäßig nur wenig Material zur 
Verfügung. An 0,7834 g wurde zuerst nach Brush-Penfield das 
1 Lecoq de Boisbaudran, Compt. rend. hebd. d. Acc. de seanc. Paris. 
1867. 65. 1249. 
2 W. T. Schaller, Bull. Dept. Geol. Univ. Calif. 1903. 3. 
3 Pisani, Compt. rend. hebd. d. Acc. de seanc. Paris. 1859. 48. 807. 
4 J. W. Eetgers, Zeitschr. f. phys. Chemie. 1894. 15. 562. 
5 W. T. Schaller, 1. c. 
